Escola de
Educação Profissional SENAI Carlos Tannhauser

Técnico em
Mecânica

RELATO DE UM ENSAIO DE EDUREZA

Davi A. Becker

Odirlei Belo

Santa Cruz do Sul,
22 de abril de 2010.

Ensaio
de dureza Brinell

Em 1900, J. A. Brinell divulgou este
ensaio, que passou a ser largamente aceito e padronizado, devido à
relação existente entre os valores obtidos no ensaio e os
resultados de resistência à tração.

O ensaio de dureza Brinell consiste em
comprimir lentamente uma esfera de aço temperado, de diâmetro
selecionado em tabelas conforme material a ser testado, sobre uma
superfície plana, polida e limpa de um metal, por meio de uma carga
tambem selecionada em tabelas, durante um tempo apoximado de 30segundos,
produzindo uma calota esférica de algum diâmetro.

A dureza Brinell é
representada pelas letras HB.

A dureza Brinell (HB) é a
relação entre a carga aplicada e a área da calota
esférica impressa no material ensaiado.

Ensaio
de dureza rockwell

Neste método, a carga do
ensaio é aplicadaem etapas, ou seja, primeiro se aplica uma
pré-carga, para garantir um contato firme entre o penetrador e o
material ensaiado, e depois aplica-se a carga do ensaio propriamente dita.

A leitura do grau de dureza é
feita diretamente num mostrador acoplado à máquina de ensaio, de
acordo com uma escala predeterminada, adequada à faixa de dureza do
material.

Os penetradores utilizados na
máquina de ensaio de dureza Rockwell são do tipo esférico
(esfera de aço temperado) ou cônico (cone de diamante com
120º de conicidade).:

Memorial descritivo dos ensaios

Teste
rockwell B aço 1020

1.
zerar relogio do aparelho;

2.
certificar se que a alavanca de pré carga esteja em 10kg;

3.
identificar material a ser testado no caso aço 1020;

4.
selecionar penetrador, para o aço 1020 o penetrador é esfera de
1/16;

5.
regular carga em 100kg;

6.
aproximar material ou penetrado, dando uma carga inicial de 2 voltas e meia no
relógio do aparelho;

7.
aproximar proteção do penetrador a peça;

8.
soltar lentamente a  alavanca de
carga;

9.
esperar cerca 30 segundos;

10. retornar alavanca, retirando a carga;

11.
fazer leitura no relógio, no caso o teste apresentou uma dureza de 89
HRB;

No
teste do material latão, não foi necessario nenhuma
modificação e a dureza do material ficou em 20HRB.

Por
limitação do Durômetro utilizado não foi
possível executar o teste no
materia alumínio, pois para isso seria necessário um teste
de rockwell H.

Obs: a
seleção de penetradores e cargas é encontrada atraves de
tabelas.

Teste
brinell  latão

1.zerar
relógio caso necessario;

2.certificar
se que a alavanca de pré carga esteja em 10kg;

3.
identificar material a ser testado, no caso alumínio;

4.selecionar
pentrador, para latão esfera de 2,5;

5.regular
carga em 62,5kg;

6.aproximar
material ou penetrador, dando uma carga inicial de 2 voltas e meia no
relógio do aparelho;

7.aproximar
proteção do penetrador a peça;

8.soltar
lentamente a alavanca de carga;

9.esperar
cerca de 30 segundos;

10.
retornal alavanca, retirando a carga;

11.medir
diametro da impressão deixada pelo penetrador. Neste teste foi
encontrado um diametro de 0,79mm;

12.consultar
tabela para identificar a dureza do material, conforme impressão deixada
na peça. Dureza encontrada 124HB;

Para
executar teste em aço 1020, foi necessario modificar carga para 187,5kg
o penetrador não foi necessario modificar.

O
diametro encontrado no teste foi de 0,80, a dureza ficou em 363HB.

Já
no alumínio foi modificado a carga para 62,5kg e o penetrador continuou
a esfera de 2,5.

O diametro
ficou em 1,57 e a dureza 28,7HB.

Obs: a
seleção de penetradores e cargas é encontrada atraves de
tabelas.